37 
Die polysynthetischen Krystalle sehen entweder wie 
einfache Krystalle aus, haben aber nach einer Richtung hin 
eine oder mehrere, meist sehr schmale Zwillingslamellen 
(Figur 1), oder wie ein gewöhnlicher hemitroper Zwilling, 
Fig. 1. Fig. 2. 
mehrere eingeschaltete Zwillingslamellen (Figur 2 ). 
Die meisten Zwillinge sind stark, zum Theil sehr 
stark; tafelförmig nach der Zwillingsebene (Figur 2 ); es 
finden sich aber auch isometrische (Figur 1 ) und unter 
den Kleinen auch nach einer Octaederkante säulige. 
Eine ziemlich unvollkommene, wenigstens schwer dar¬ 
stellbare Spaltbarkeit geht der Hexaederfläche parallel, denn 
die 4 Octaederflächen bilden mit der Spaltfläche gleiche 
Winkel von nahezu 55° (soll 54° 44' 1 "). Unter den tesse- 
ralen Nickelerzen zeigt Gersdorffit und Ullmannit dieselbe 
— Eisennickelkies und Saynit eine octaedrische — Spalt¬ 
barkeit. In der Regel beobachtet man nur einen unebenen 
bis muscheligen Bruch. 
Die Härte beträgt 4—5, ziemlich milde. 
Das Volumgewicht im Geissler’schen Pyknometer 
bei 18,7° bestimmt ist 4,808 und 4,816. 
Auf ganz frischem Bruche oder mit Salzsäure und 
Schwefelkohlenstoff gereinigt, hat das Erz fast die Farbe des 
Weissnickelkies oder des lichten Speisskobalt, also sehr 
licht grau, und einen eben so lebhaften Metallglanz wie 
diese. Der Glanz des Kobaltnickelkies ist lebhafter und 
dessen Farbe lichter und röthlicher. Der frische Bruch 
bekommt in einiger Zeit graue oder gelbe Anlauffarben; die 
Krystalle in den Drusen sehen deshalb ebenso aus. 
